VARIAZIONE DI VOLUME DI ALCUNI METALLI ab 



bismuto allo stato liquido ; e quello che molto imi)orta, ad impe- 

 dire la loro rottura al momonto della solidificazione del metallo. 



Ecco in qual maniera sono giunto a superare questa non lieve 

 difficoltà. 



In un dilatometro, già studiato in antecedenza per quanto si 

 riferisce al volume del suo serbatoio ed alla calibrazione del can- 

 nello, introduco mediante un filo di ferro sottilissimo, una goc- 

 ciolina di petrolio, e mediante una lampada a gas lo riscaldo 

 lentamente, sino a portarlo ad elevata temperatura. Arresto il 

 riscaldamento quando la porzione quasi impercettibile di petrolio, 

 che è rimasta esclusivamente aderente alle pareti interne del can- 

 nello, è trasformata in vapore. Ciò mi viene indicato dalla com- 

 parsa di deboli fumi nel piccolo imbuto del dilatometro. In questo 

 momento verso in esso la opportuna quantità di bismuto fuso, e 

 continuando sempre a riscaldarlo cautamente colla fiamma a gas, 

 aiuto la discesa del metallo lungo il cannello, con un movimento 

 alternativo dall'alto in basso del filo di ferro che ho sempre la- 

 sciato iu esso. Il metallo attraversa il cannello senza aderire alle 

 sue pareti, in virtìi delle lievi traccio di petrolio che rimangono 

 ancora nel suo interno. 



È in questa maniera che riesco ad introdurre con facilità nel 

 dilatometro, la quantità di bismuto che reputo più opportuna. 

 È facile però introdurre o levare anche in seguito delle piccole 

 porzioni di metallo, in maniera da far sì che questo, quando è 

 tutto fuso ed assume il suo minimo volume, arrivi ancora nel 

 cannello graduato del dilatometro. 



Allorché il dilatometro contiene la voluta quantità di bismuto 

 liquido, allo scopo di permettere a questo di dilatarsi liberamente 

 quando si solidifica e di ovviare cosi alla rottura delFistrumento, 

 basta usare l'avvertenza di lasciarlo raffreddare lentissimamente, 

 mantenendo riscaldata la parte superiore del dilatometro ; in 

 questa si conserva allora costantemente del metallo fuso che non 

 si oppone all'aumento di volume della porzione più bassa che va 

 solidificandosi, e che obbliga appunto il bismuto liquido che le 

 sta sopra, ad insinuarsi lentamente nel cannello del dilatometro. 



Avviene talvolta che fra il metallo ed il vetro rimangono delle 

 piccole cavità. Per farle sparire, basta riscaldare tutto l'appa- 

 recchio ad una temperatura superiore a quella della fusione del 

 bismuto, e scuotere il dilatometro , comunicandogli degli urti secchi, 

 per far salire le bollicine di aria o di vapore di idrocarburi ri- 



